38 GIUSEPPE VICENTINI 



Con un simile apparecchio riscaldante, volgendo ogni cura al 

 mantenimento della costanza della temperatura della paraffina del 

 bagno esterno, cioè osservando di continuo il termometro immerso 

 in essa, e regolando opportunamente le fiamme delle due lam- 

 pade, si può raggiungere nel bagno interno una costanza soddisfa- 

 centissima, avuto riguardo alla temperatura elevata alla quale si 

 opera. In nessun caso mi riuscì disagevole conservarla variabile 

 nell'intervallo di solo uno o due gradi, per 15 a 20 minuti, 

 tempo, che riconobbi sufficiente perchè il metallo del dilatometro 

 assumesse la temperatura del bagno. 1 risultati che comunicherò 

 in seguito, mostreranno la buona concordanza di valori determi- 

 nati in condizioni assai differenti. 



Ecco come opero per ottenere i numeri che riferirò più innanzi. 

 Dopo aver riempito il dilatometro con bismuto liquido, ed averlo 

 lasciato raffreddare con tutte le cautele alle quali lio accennato, 

 determino il peso P del metallo, valendomi di una bilancia sensibile 

 al decimo di milligrammo. Noto tale peso, leggo la divisione alla 

 quale arriva il bismuto nel cannello, e calcolo il volume che esso 

 occupa nel dilatometro. 



È però da farsi una osservazione. Nel momento in cui il metallo 

 si solidifica nel dilatometro, possiede la temperatura r di fusione, 

 ed il volume da esso occupato è quindi quello che ha il recipiente 

 di vetro alla stessa temperatura. La lettura che si fa della colonna 

 di bismuto solido nel cannello deve perciò servire a calcolare il 

 volume del bismuto alla temperatura r. Conosciuto questo volume 

 ed essendosi determinato il peso del metallo, si ha subito la den- 

 sità B. del bismuto solido alla temperatura di fusione. 



Tenendo conto di esperienze fatte fra e 100" sulla dilatazione 

 del vetro da me adoperato e del modo col quale varia la dilata- 

 zione del vetro coll'aumentare della temperatura, ho creduto di 

 poter assumere nei calcoli per coefficiente medio di dilatazione 

 cubica del vetro fra O*" e temperature prossime a quella della 

 fusione del bismuto, il valore /.;= 0,000030. Non lo ho determi- 

 nato direttamente per ciascun dilatometro allo scopo di rispar- 

 miare un tempo grandissimo, in causa del numero molto grande di 

 dilatometri che sono esposti alla rottura durante il loro riem- 

 pimento col metallo. 



I risultati che voglio ottenere, cioè il valore della variazione 

 della densità del bismuto per effetto del cambiamento di stato, ed 

 il coefficiente di dilatazione di questo metallo allo stato liquido. 



